S AINSTEK E -J OURNAL STT P EKANBARU - V OL . 10 N O . 1 (2022)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Kuat Geser Tanah Lempung Dengan Abu Tandan Sawit dan Semen
Muthia Anggraini a* , Alfian Saleh b
a,b Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso km 8, Pekanbaru 28265, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 14 Mei 2022 Revisi Akhir: 29 Juni 2022
Diterbitkan Online : 30 Juni 2022
Daya dukung dan kuat geser tanah merupakan sifat-sifat yang ada pada tanah yang sangat perlu diperhatikan. Untuk tanah lempung parameter tersebut perlu diperhatikan  sehingga  nantinya  dapat  memikul  beban  konstruksi  yang  ada diatasnya. Konstruksi jalan merupakan salah satu contoh bangunan sipil yang dibangun  diatas  tanah. Subgrade jalan  sangat  perlu  diperhatikan  untuk pembangunan  konstruksi  jalan,  dimana  harus  memiliki  daya  dukung  yang baik. Perbaikan  tanah  yang  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan  daya  dukung dan  memperbaiki  sifat  tanah  lempung  yang  mudah  mampat  yaitu  dengan stabilisasi. Stabilisasi tanah dengan pencampuran abu tandan sawit dan semen pada tanah lempung akan meningkatkan nilai kuat gesernya. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  meningkatkan  nilai  kuat  geser  tanah  lempung  dengan campuran  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,  7.5%,  dan  10%  semen.  Metode yang  digunakan  adalah  SNI  3420:2016  untuk pengujian  kuat  geser.  Hasilnya dari pengujian kuat geser di laboratorium nilai kohesi ( c ) dan sudut geser (φ ) tertinggi  pada  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  10%  semen  dengan  nila  kohesi 0,480  dan  nilai  sudut  geser  41,54°.  Kesimpulannya  penambahan  abu  tandan sawit  dan  semen  dapat  meningkatkan  nilai  kohesi  dan  sudut  geser  tanah lempung.
K ATA K UNCI
Stabilisasi,
Kuat Geser,
Abu Tandan Sawit,
Semen.

## K ORESPONDENSI
Telepon:  HP. 08117673089 E-mail:  muthia@unilak.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Tanah dasar merupakan bagian yang paling penting untuk mendukung beban kosntruksi diatasnya. Tanah dasar yang berupa lempung yang memiliki daya dukung rendah yang nantinya  bisa  berdampak  pada  konstruksi  yang  ada diatasnya  [1].  Untuk  dapat  memikul  beban  yang  ada diatasnya  tanah  tersebut  harus  memiliki  sifat  dan  daya dukung yang baik [2],
Pembangunan konstruksi jalan sangat penting diperhatikan  terutama subgrade jalan  yang  harus memiliki  daya  dukung  yang  bagus  sehingga  nantinya dapat  mendukung  beban  diatasnya.  Tanah  lempung
merupakan  salah  satu  jenis  tanah  yang  ada  di  Indonesia [3].  Provinsi  Riau  merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki tanah lempung yang kurang baik [4].
Daya  dukung  tanah  dipengaruhi  oleh  nilai  kohesi,  tanah lempung  dikategorikan  tanah  jelek  karena  memiliki kohesif  lunak  sehingga  memiliki  daya  dukung  yang rendah  [5]  pembangunan  jalan  apabila  tetap  dibangun diatasnya  tanpa  dilakukan  perbaikian  pada  tanah  tersebut maka  akan  mengakibatkan  kerusakan  pada  jalan  tersebut [6].
Tanah  lempung  jika  dalam  kondisi  memiliki  kandungan air  yang  tinggi  atau  kondisi  basah  akan  mengakibatkan daya  dukung  tanahnya  menjadi  rendah  [7].  Sifat  –  sifat
dari  tanah  lempung  yang  perlu  diperhatikan  adalah  sifat pemampatan,  permeabilitas,  dan  kuat  geser  yang  rendah sehingga  hal  ini  mengakibatkan  terbatas  beban  yang  ada diatasnya untuk bekerja [8].
Untuk  memperbaiki  permasalahan  yang  ada  pada  tanah lempung adalah dengan  melakukan perbaikan pada tanah tersebut  sehingga  nantinya  dapat  memperbaiki  sifat  fisis tanah  lempung  tersebut.  Perbaikan  tanah  yang  dilakukan salah  satunya  dengan  cara  stabilisasi  secara  kimiawi  [9]. Tujuan  dari  stabilisasi  tanah  adalah  untuk  mereduksi indeks plastisitas dan meningkatkan nilai kuat geser tanah lempung  [10].  Stabilisasi  tanah  lempung  dengan  abu tandan sawit dan semen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan  nilai  kuat  geser  tanah.  Kombinasi  yang dilakukan  pada  bahan  stabilisasi  tersebut  dimaksudkan untuk  menutupi  kekurangan  dari  semen  yang  dapat mengikat  dan  mengeras  jika  bereaksi  dengan  air  [11]. Abu  tandan  sawit  merupakan  bahan  pozzolanik  yang materialnya  tidak  mengikat  seperti  semen  [12].  Variasi yang  digunakan  untuk  campuran  bahan  stabilisasinya adalah  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,  7.5%,  dan  10% semen.  Variasi  ini  digunakan  berdasarkan  penelitian terdahulu  dengan  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,  7.5%, dan 10% gypsum [13] .
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh penambahan Abu Tandan Sawit dan semen dengan variasi 7,5%  Abu  Tandan  Sawit  dan  5%,  7.5%, dan  10%  semen untuk meningkatkan kuat geser tanah lempung. Perbedaan dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  pada  penelitian  ini menggunakan  variasi  bahan  campuran  abu  tandan  sawit dan semen dengan persentase campuran 7.5% abu tandan sawit  dan  5%,  7.5%,  dan  10%  semen  untuk  menaikkan nilai kuat geser tanah lempung. Pada penelitian terdahulu menggunaan  campuran  abu  tandan  sawit  dan  semen dengan  variasi  5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,  7.5%,  dan 10%  semen  dan  juga  campuran  abu  tandan  sawit  dan gypsum dengan  variasi  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,
7.5%, dan 10% gypsum.
2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tanah Lempung
Tanah  lempung  adalah  tanah  yang  mempunyai  partikel- partikel  mineral  tertentu  yang  dapat  menghasilkan  sifat- sifat  plastis  yang  bisa  terjadi  pada  tanah  apabila tercampur  dengan  air.  Tanah  lempung  memiliki  sifat permeabilitas  yang  rendah,  ukuran  butiran  halus  kurang dari 0,002 mm, bersifat sangat kohesif, enaikan air kapiler yang  tinggi,  sifat  kembang  susut  yang  tinggi,  dan  proses konsolidasi yang lambat [14].
Pada  kondisi  basah  tanah  yaitu  pada  saat  memiliki kandungan  air  yang  tinggi  akan  mengakibatkan kemampuan  dalam  mendukung  beban  akan  menjadi rendah [15].
Untuk  menentukan  tanah  tersebut  dikategorikan  sebagai tanah  lempung  tidak  cukup  dengan  melihat  dari  ukuran butirannya,  akan  tetapi  perlu  diketahui  kandungan  dari mineral  yang  terkandung  pada  tanah  lempung  tersebut. Mineral  yang  ada  pada  tanah  lempung  terdiri  dari senyawa  aluminium  silikat  kompleks  yang  terdiri  dari satu atau bahkan dua silica tetrahedral oktahedra [16].
Sifat  yang  dimiliki  oleh  tanah  lempung  yaitu  hidrasi. Hidrasi  yaitu  kondisi  dimana  lempung  memiliki  muatan negatif. Kondisi ini adalah kondisi dimana tanah lempung dikelilingi  lapisan  molekul-molekul  air.  Kondisi  seperti ini  disebut  dengan  air  teradsorbsi  yang  menjadikannya memiliki  dua  tebal  molekul  atau  disebut  lapisan  ganda. Molekul air dari tanah lempung sendiri prilakunya seperti batang-batang  kecil  yang  memiliki  muatan  positif  dan muatan negative pada masing-masing sisinya [17].

## 2.2. Stabilisasi Tanah
Stabilisasi tanah adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan  nilai  kapasitas  daya  dukung  tanah  dan memperbaiki  sifat-sifat  dari  tanah  [8].  Metode  dari stabilisasi tanah ada 2 yaitu stabilisasi secara mekanis dan stabilisasi  secara  kimiawi.  Stabilisasi  secara  mekanis maksudnya  melakukan  perbaikan  pada  struktur  tanah sehingga  dapat  memperbaiki  sifat-sifat  mekanis  tanah tersebut. Stabilisasi secara kimiawi maksudnya perbaikan yang  dilakukan  untuk  menghilangkan  sifat-sifat  teknis yang  ada  pada  tanah  yang  memiliki  nilai  yang  rendah kemudian  dilakukan  pencampuran  dengan  bahan  kimia seperti  menggunakan  kapur,  semen,  bitumen,  dan fly  ash [1].
Alternatif  untuk  memperbaiki  sifat-sifat  yang  ada  pada tanah  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  stabilisasi. Prinsip  dari  stabilisasi  itu  sendiri  yaitu  dapat  menyusun butiran-butiran  tanah  yang  semulanya  renggang  menjadi rapat dan juga dapat saling mengunci. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi stabil [18].

## 2.3. Palm Oil Fuel Ash (POFA)
Palm  Oil  Fuel  Ash (POFA)  atau  abu  tandan  sawit  yaitu merupakan  limbah  yang  dihasilkan  oleh  industry  kelapa sawit  [19].  Abu  tandan  sawit  dihasilkan  dari  proses pembakaran  tandan  kosong  kelapa  sawit  yang  dilakukan pada  suhu  800-1000°C  sehingga  nantinya  menghasilkan
abu. Abu dari pembakaran tandan sawit merupakan aditif utama  yang  digunakan  untuk  bahan  campuran  stabilisasi tanah [6].
Pemanfaatan  abu  tandan  sawit  sendiri  di  bidang  teknik sipil  dilakukan  untuk  aplikasi  pengganti  filler  pada campuran  beton  dan  aspal.  POFA  dihasilkan  dari pembakaran  limbah  padat  kelapa  sawit  pada  suhu  800  – 1.000°C yang dibakar pada pembakit listrik tenaga uap di pabrik kelapa sawit [20].
Abu  sawit  berasal  dari  pengolahan  dari  limbah  yang banyak  mengandung  silikat  yang  banyak  mengandung silikat  yang  tinggi  dan  bisa  berpotensi  menjadi  sangat tinggi [9].

## 2.4. Kuat Geser
Ketahanan  geser  atau  biasa  disebut  dengan  kuat  geser tanah  sangat  perlu  diketahui  untuk  stabilitas  tanah. Kekuatan  geser  yang  terjadi  pada  suatu  massa  tanah merupakan  suatu  perlawanan  internal  tanah  tersebut persatuan  luas  terhadap  keruntuhan  atau  pergeseran  yang terjadi sepanjang bidang geser dalam tanah [21].
Perhitungan  nilai  kuat  geser tanah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut [14] :
S = c’ + σ’ tan φ’ (1)
Dimana:
S = kekuatan geser tanah
C’  = kohesi
σ’  = tegangan efektif
φ’  = sudut geser dalam efektif
Kuat geser tanah itu sendiri merupakan kemampuan tanah dalam  menahan  tegangan  geser  saat  diberi  beban  atau pada  saat  terbebani  [22].  Keruntuhan  geser  tanah penyebabnya  bukan  karena  adanya  butir-butir  dari  tanah yang hancur tetapi diakibatkan oleh gerakan yang tterjadi antar  butir  tanah  tersebut.  Pembebanan  pada  tanah  akan dapat ditahan dengan adanya [22]:
1. Kohesi tanah Nilai  ini  bergantung  pada  karakteristik  dan kepadatan  tanah  itu  sendiri.  Pada  tegangan normal kondisi ini bekerja pada bidang geser.
2. Gesekan  yang  terjadi  antara  butiran  tanah besarnya akan berbanding lurus dengan tegangan normal pada bidang geser.
2.5. Sifat Fisik Tanah
Sifat  fisik  tanah  merupakan  kondisi  keadaan  asli  dari tanah  yang  nilainya  nanti  akan  digunakan  untuk menentukan  jenis  dari  tanah  tersebut.  Sifat-  sifat  ini diperoleh  dari  pengujian  laboratorium  yang  dilakukan pada tanah tersebut [22].
Pengujian  karakteristik  fisik  dan  mekanis  tanah  terdiri dari pengujian berikut ini [23] :
1. Kadar air
Merupakan  perbandingan  antara  berat  air  (Ww) dengan  berat  butiran  padat  (Wd)  yang  nilainya dinyatakan  dalam  persen.  Nilai  kadar  air  ini  sangat mempengaruhi  perilaku  pada  tanah  khususnya  pada saat  pengembangan.  Untuk  menghitung  nilai  kadar air menggunakan rumus berikut ini :
W (%) = 𝑊𝑤 𝑊𝑑 x 100%..........(2)
2. Berat jenis
Berat  jenis  atau Specific  Gravity (GS)  yaitu perbandingan antara berat volume dari butiran padat (ɤs)  dengan  berat  volume  air  (ɤw).  Untuk menghitung  nilai  berat  jenis  menggunakan  rumus berikut ini :
GS = ɤ 𝑠 ɤ 𝑤 …………………(3)
3. Batas Cair (LL)
Yaitu kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan  keadaan  plastis.  Wc  adalah  kadar  air  pada  saat tanah  menutup  dan  N  adalah  jumlah  pukulan  pada kadar air. Rumus yang digunakan adalah berikut ini :
W = 𝑊 𝑐 x ( 𝑁 25 ) ⁰‧ˡ²ˡ…..….(4)
4. Batas Plastis (PL)
Didefinisikan  sebagai  kedudukan  dari  kadar  air antara  daerah  plastis  dan  semi  padat.  Kondisi  ini diilustrasikan pada saat tanah yang digulung dengan diameter 3,2 mm mulai terjadi retak.
5. Indeks Plastisitas (PI)
Selisih  dari  batas  cair  (LL)  dan  batas  plastis  (PL). Rumus yang digunakan sebagai berikut :
PI = LL – PL………….(5)

## 3. METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  eksperimen  dengan  pengujian  di  laboratorium untuk mendapatkan data. Sampel tanah lempung di ambil
di  daerah  Limbungan    Kecamatan  Rumbai  Pesisir,  tanah yang  diambil  adalah  sampel  tanah  tak  terganggu  yang diambil  dengan  menggunakan hand  bore dan  sampel tanah  terganggu  diambil  dengan  menggunakan  cangkul. Abu tanda sawit diambil dari pembakaran tandan kosong kelapa  sawit  dari  PT  Kharisma  Wirajaya  Palma,  abu tersebut  disaring  dengan  saringan  No.  4,7  mm.  Semen yang digunakan adalah semen padang tipe PCC. Langkah awal  pengujian  yaitu  menguji  sifat  propertis  tanah  dan pengujian  kuat  geser  tanah  asli  dan  tanah  yang terstabilisasi dengan campuran 7,5% abu tandan sawit dan 5%,  7.5%,  dan  10%  semen  yang  dilakukan  di laboratorium.Metode pencampuran masing-masing persentase  Abu  Tandan  Sawit  dan  semen  adalah  tanah yang  telah  diambil  dari  lapangan  kemudian  dikeringkan terlebih  dahulu  dibawah  sinar  matahari.  Tanah  yang sudah  kering  diayak  dengan  saringan  No.  4  mm.  Tanah dicampur dengan  7,5 % abu tandan  sawit dan 5%, 7.5%, dan 10%. Pencampuran dilakukan dengan cara menimbang  tanah  yang  sudah  dicampur  sesuai  kadar masing-masing,  kemudian  dipadatkan  dengan  cara pemadatan  ( compaction ).  Pembuatan  masing  –  masing benda  uji  pemadatan  dengan  menggunakan  kadar  air optimum  dari  hasil  pengujian proctor  test .  Pencampuran tanah dilakukan sebanyak 1 Kg dan dimasukkan kedalam ring.  Tanah  dipadatkan  dan  dikeluarkan  dari  dalam  ring dan diperam selama 3 x 24 jam.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pengujian Propertis dan Kuat Geser Tanah Asli
Pengujian  propertis  tanah  asli  yang  dilakukan  di laboratorium  adalah  pengujian  berat  jenis  tanah, atterberg ,  pengujian  pemadatan,  dan  pengujian  kuat geser. Hasil pengujian sebagi berikut :
Tabel 1. Nilai Propertis dan Kuat Geser Tanah Asli Uraian Tanah Asli Hasil Satuan Berat Jenis 2,64 Batas Cair (LL) 57,60 % Batas Plastis (PL) 32,66 % Plastis Indeks (PI) 24,94 % Kadar Air Optimum 33,81 % Kohesi ( c ) 0,282 Kg/cm² Sudut Geser ( φ ) 34,10 °
4.2. Pengujian Berat Jenis Tanah Lempung dengan 7.5% Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% Semen
Pengujian  berat  jenis  tanah  yang  terstabilisasi  7,5%  abu tandan  sawit  dan  5%,  7.5%,  dan  10%  semen  adalah sebagai berikut :
Tabel  2.  Nilai  Pengujian  Berat  Jenis  Tanah  Lempung  Dengan 7,5% Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% Semen
Persentase Abu Tandan Sawit (%) Persentase semen (%) Berat jenis tanah (gr/cm³) 0 0 2,63 7,5 5 2,70 7,5 7,5 2,71 7,5 10 2,74
Hubungan  antara  berat  jenis  tanah  lempung  yang dicampur  dengan  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,  7.5%, dan 10% semen adalah :
Gambar 1. Berat Jenis Tanah Lempung Dengan Campuran Abu Tandan Sawit dan Semen
Terjadi peningkatan nilai berat jenis tanah lempung  yang terstabilisasi abu tandan sawit dan semen. Nilai berat jenis tanah asli 2,64 gr/cm³ meningkat dengan penambahan abu tandan sawit dan semen. Nilai berat jenis maksimum pada campuran 7,5% abu tandan sawit dan 10% semen sebesar 2,74  gr/cm³.  Naiknya  nilai  berat  jenis  tanah  lempung diakibatkan  karena  makropori  dan  mikropori  yang  ada pada tanah lempung tersebut meningkat karena bertambahnya kadar semen [8].

## 4.3. Pengujian Konsistensi Tanah
Pengujian  konsistensi  tanah  yaitu  pengujian atterberg limit pada  tanah  lempung  yang  distabilisasi  7,5%  abu tandan  sawit  dan  5%,  7.5%,  dan  10%  semen.  Hasil
2,62 2,64 2,66 2,68 2,7 2,72 2,74 2,76 0 5 10 15 B er a t je n is Kadar semen
pengujian  di  laboratorium  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut:
Tabel  3.  Nilai  Pengujian Atterberg  Limit Tanah  Lempung Dengan  7,5%  Abu  Tandan  Sawit  dan  5%,  7.5%,  dan  10% Semen
Batas konsistensi Kadar semen (%) 5% 7,5% 10% Batas cair (LL) 38,71 32,14 30,21 Batas plastis (PL) 21,02 22,63 23,68 Indeks plastis (PI) 17,69 9,51 6,53
Untuk  hubungan  stabilisasi  tanah  lempung  dengan campuran  7,5%  tanah  lempung  dan  5%,  7.5%,  dan  10% semen dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.
Gambar 2. Hubungan Penambahan 7,5% Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen Terhadap Nilai Batas Cair (LL)
Terjadi  penurunan  nilai  Batas  Cair  (LL)  dengan penambahan  abu  tandan  sawit  dan  semen.  Penurunan terjadi  karena  persentasi  yang  dikandung  oleh  tanah berkurang  pada  tanah  terstabilisasi  [8].  Nilai  Batas  Cair (LL)  terkecil  sebesar  31,21  pada  campuran  7,5%  abu tandan sawit dan 10% semen.
Hubungan  antaran  stabilisasi  tanah  lempung  yang dicampur  dengan  7,5%  abu  tandan  sawit  dan  5%,  7.5%, dan  10%  semen  terhadap  nilai  Batas  Plastis  (PL)  dapat dilihat pada Gambar berikut :
Gambar 3. Hubungan Penambahan 7,5% Abu Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen Terhadap Nilai Batas Plastis (PL)
Terjadi  peningkatan  nilai  Batas  Plastis  (PL)  dengan penambahan abu tandan sawit dan semen. Peningkatan ini disebabkan  karena  penambahan  campuran  tersebut menurangi  persentase  tanah  yang  lolos  saringan  No.  200 sehingga  menunjukkan  ukuran  butiran  tanah  yang terstabilisasi  lebih  besar  dan  fraksi  dari  lempung berkurang.
Hubungan  antara  stabilisasi  tanah  lempung  dengan campuran 7,5% abu tandan sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen  terhadap  nilai Indeks  Plastisitas (PI)  adalah sebagai berikut :
Gambar 4. Hubungan Penambahan 7,5% Abu Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen Terhadap
Nilai Indeks Plastisitas (PI)
Terjadi  penurunan  nilai Indeks  Plastisitas (PI)  dengan bertambahnya  campuran  abu  tandan  sawit  dan  semen.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 B a ta s c a ir (LL) Kadar semen (%) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 0 5 10 15 B a ta s p la stis (PL) Kadar semen (5) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 5 10 15 In d ek s Pl a stis (PI)
Kadar semen (%)
Penurunan  ini  diakibatkan  karena  dengan  bertambahnya abu  tandan  sawit  dan  semen  dapat  mengendalikan  sifat plastis  yang  ada  pada  tanah  lempung  sehingga  menjadi stabil [8].

## 4.4. Pengujian  Kuat  Geser  Tanah  Lempung  Jenis
Tanah  Lempung  dengan  7.5%  Abu  Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% Semen
Pengujian  kuat  geser  tanah  lempung  yang  dicampur dengan  abu  tandan  sawit  dan  semen  dapat  dilihat  pada Tabel berikut :
Tabel  4.  Hasil  Pengujian  Kuat  Geser  Lempung  Dengan
7,5% Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% Semen Kadar Abu Tandan Sawit (%) Kadar semen (%) Kohesi (C ) (kg/cm²) Sudut geser (°) 0 0 0,282 34,08 7,5 5 0,422 37,54 7,5 7,5 0,461 41,31 7,5 10 0,480 41,54
Gambar  penambahan  campuran  7,5%  abu  tandan  sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen adalah sebagai berikut :
Ganbar 5. Grafik Perbandingan Nilai Kohesi Tanah dengan 7,5 % Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10%
semen
Terjadi  peningkatan  nilai  kohesi  tanah  lempung  dengan penambahan abu tandan sawit dan semen. Semakin tinggi kadar  abu  tandan  sawit  dan  semen  mengakibatkan  nilai kohesinya juga semakin besar.
Pengaruh  penambahan  7,5%  Abu  Tandan  Sawit  dan  5%, 7.5%,  dan  10%  semen  terhadap  sudut  geser  tanah  dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 6. Nilai Sudut Geser Tanah Lempung Dengan Campuran 7,5 % Abu Tandan Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen
Terjadi peningkatan nilai sudut geser tanah lempung yang dicampur  dengan  abu  tandan  sawit  dan  semen.  Semakin banyak kadar persentase abu tandan sawit dan semen nilai sudut  geser  juga  semakin  besar.  Dengan  meningkatkan nilai  kohesi  dan  sudut  geser  tanah  sehingga  dapat meningkatkan  kemampuan  daya  dukung  tanah  lempung tersebut.  Penambahan  abu  tandan  sawit  dan  semen  dapat meningkatkan nilai sudut geser tanah lempung.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan nilai  kohesi  dan  sudut  geser  tanah  dengan  penambahan kadar  semen  pada  7,5%  Abu  tandan  Sawit  pada  tanah lempung. Peningkatan ini dapat meningkatkan
kemampuan  daya  dukung  tanah  lempung  tersebut.  Nilai tertinggi terdapat pada 7,5% Abu Tandan Sawit dan 10% semen.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didukung  oleh  bantuan  APBU  Universitas Lancang  Kuning  dengan  Surat  Penugasan  Pelaksanaan Penelitian  Nomor  :  043/LPPM/Pn/2021.  Ucapan  terima kasih  kepada  LPPM  Universitas  Lancang  Kuning, Program  Studi  Tenik  Sipil  untuk  menyediakan  fasilitas Laboratorium.  Ucapan  terima  kasih  juga  kepada  laboran
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0 5 10 15 K o h esi (k g /cm ²) Kadar semen (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 S u d u t g ese r (° )
Kadar semen (%)
dan  mahasiswa  Program  Studi  Tenik  Sipil  Universitas Lancang Kuning yang sudah membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  W.  S.  Pratama  and  A.  W.  Utami, “Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Jalan Berlubang Wilayah  Surabaya  Selatan  (Studi  Kasus :
PT.Binamarga Surabaya),” J. Manaj. Inform. , vol. 6, no. 1, pp. 117–121, 2016.
[2] A.  Muthia  and  S.  Alfian,  “Compressive Strength  Value  Of  Clay  Soil  Stabilization With  Palm  Oil  Fuel  and  Cement,”  in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ,  2021,  vol.  737,  no.  1,  pp.  1–6,  doi: 10.1088/1755-1315/737/1/012038.
[3] N.  Panjaitan,  “Pengaruh  Kapur  Terhadap Kuat  Geser  Tanah  Lempung,” J.  Educ. Build. , vol. 3, pp. 1–7, 2017.
[4] H.  Imam,  Muhardi,  and  F.  Fatnanta, “Perbaikan  tanah  gambut  dengan  Metoda Kolom  Konfigurasi  Segitiga  dari  Campuran Fly  Ash  dan  Bottom  Ash,” Jom  FTEKNIK , vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2017.
[5] G. Wibisono, S. A. Nugroho, and K. Umam, “The  Influence  Sands  Gradation  And  Clay Content  Of  Direct  Sheart  Test  On  Clayey Sand,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 316,  no.  1,  2018,  doi:  10.1088/1757- 899X/316/1/012038.
[6] D.  Panggabean,  W.  Winayati,  and  M. Anggraini,  “Stabilisasi  Tanah  Lempung Menggunakan Abu Tandan Kelapa Sawit dan Semen  Untuk  Meningkatan  Nilai  CBR,” J. Tek. Sipil , vol. 10, no. 1, 2021.
[7] I.  Indrayani,  A.  Herius,  D.  Saputra,  and  A. M.  Fadi,  “Analysis  of  The  Effect  Of  The Addition of Fly Ash and Petrsoil on The Soil Shear  Strength  of  The  Swamp  Area,” Indones. J. Environ. Manag. Sustain. , vol. 4,
no. 1, pp. 10–13, 2020, doi:
10.26554/ijems.2020.4.1.10-13.
[8] W.  N.  Purwati,  R.  Rokhman,  and  H. Pristianto, “Pengaruh Kadar Semen Terhadap Stabilitas Tanah Lempung Ditinjau Dari Kuat Geser  Tanah,” J.  Tek.  Sipil    Ranc.  Bangun , vol. 5, no. 1, p. 42, 2019, doi: 10.33506/rb.v5i1.745.
[9] A. Refi and Elvanisa, “Pengaruh Variasi Abu Cangkang  Sawit  terhadap  Kembang  Susut Tanah Lempung,” Tek.  Sipil  ITP ,  vol.  3,  no. 2, pp. 1–10, 2016.
[10] S.  Rahmaneta,  Munirwansyah,  and  B. Chairullah,  “Pengaruh  Stabilisasi  Kapur
Terhadap  Parameter  Kuat  Geser  Tanah Lempung  Ekspansif,” J.  Civ.  Eng.  Student ,
vol. 2, no. 1, 2020.
[11] M.  Miswar,  S.  Syaifuddin,  and  N.  Amani, “Stabilisasi  Tanah  Lempung  Menggunakan Semen  Dan  Kapur  Untuk  Meningkatkan Daya  Dukung  Cbr  Tanah,” Portal  J.  Tek. Sipil ,  vol.  9,  no.  2,  pp.  1–13,  2018,  doi: 10.30811/portal.v9i2.615.
[12] J.  Sarifah  and  B.  Pasaribu,  “Pengaruh
Penggunaan  Abu  Cangkang  Kelapa  Sawit Guna Meningkatkan Stabilitas Tanah
Lempung,” Bul.  Utama  Tek. ,  vol.  13,  no.  1, pp. 55–61, 2017.
[13] Y.  Sutejo,  R.  Dewi,  and  H.  Yudhistira, “Pengaruh penambahan abu tandan sawit dan gipsum  terhadap  tanah  lempung  lunak berdasarkan pengujian cbr,” FSTP Int. Symp. , 2015.
[14] Z.  Amin,  Rismalinda,  and  A.  Ariyanto, “Pengaruh  Pencampuran  Abu  Cangkang Kelapa  Sawit  Terhadap  Nilai  Kuat  Geser Tanah Lempung,” J. Taxiw. , vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2019.
[15] Indrayani,  A.  Herius,  P.  N.  Zeri,  and  N. Fernando,  “Analisis  Kuat  Geser  Tanah
Lempung Menggunakan Kapur dan
Petrasoil,” J. Teknol. Terpadu , vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
[16] H.  H.  P.  Sinaga  and  Roesyanto,  “Pengujian Kuat Tekan Bebas (Unconfined Compression Test)  Pada  Stabilitas  Tanah  Lempung
Dengan Campuran Semen dan Abu
Cangkang Sawit,” pp. 1–12.
[17] M.  Anggraini  and  A.  Saleh,  “Stabilisasi Tanah  Lempung  Dengan  Abu  Tandan Kosong  Kelapa  Sawit  dan  Semen  Terhadap Kuat  Tekan  Bebas,” Sainstek  (e-Journal) , vol.  9,  no.  2,  pp.  108–115,  2021,  doi: 10.35583/js.v9i2.182.
[18] N.  Mohd  Zambri  and  Z.  Md  Ghazaly,  “Peat Soil  Stabilization  using  Lime  and  Cement,” E3S  Web  Conf. ,  vol.  34,  pp.  1–7,  2018,  doi: 10.1051/e3sconf/20183401034.
[19] A.  W.  Otunyo  and  C.  C.  Chukuigwe, “Investigation Of The Impact Of Palm Bunch Ash  On  The  Stabilization  Of  Poor  Lateritic Soil,” Niger.  J.  Technol. ,  vol.  37,  no.  3,  p. 600, 2018, doi: 10.4314/njt.v37i3.6.
[20] M.  Anggraini  and  A.  Saleh,  “Penambahan Abu  Tandan  Kelapa  Sawit  dan  Semen Terhadap  Nilai  CBR  (California  Bearing Ratio) Pada Tanah Lempung,” Siklus , vol. 6, no. 1, pp. 49–55, 2020.
[21] L.  A.  Widari,  S.  J.  Akbar,  Hamzani,  and  A. P.  Bulang,  “Pengaruh  Penggunaan  Semen

## Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Lunak Desa
Matang  Panyang  Terhadap  Kuat  Geser,”
Teras J. , vol. 6, no. 1, pp. 57–65, 2016.
[22] A. N. E. Naseriman, O. B. A. Sompie, and A.
Sarajar,  “Pengujian  Kuat  Geser  Pada Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Campuran  Arang  Tempurung  Kelapa  Dan Tras  Ditinjau  Dari  Waktu  Pemeraman,” J.
Sipil Statik , vol. 8, no. 5, pp. 779–788, 2020.
[23] M.  Yunus  and  P.  N.  Fakfak,  “Nilai  Kuat Geser  Tanah  Lempung  Yang  Distabilisasi Dengan Abu Batu ( Fly Ash ),” J. ISAINTEK , vol. 1, no. July 2018, pp. 13–18, 2020.